648 SCIENCES PHAKMACOLOGIQUES 



est exprimé par des courbes parmi lesquelles on a choisi les deux courbes 

 ci-jointes (n" 1 et n° 2). 



En partant chaque fois de 50 grammes d'oxyde de nickel le rendement 

 dans le premier cas a été de 26^S25 et dans le second cas de 27s'-,20. Il ne 

 semble donc pas que les variations de régime du débit dans les limites où 

 l'on s'est placé présentent une grande importance, puisque les rendements, 

 pour des débits d'un litre de CO en 5 miimtes et un lilre de CO en 

 10 minutes, sont sensiblement équivalents (courbes n" 1 et n*^ 2). Mais 

 si l'on donne au courant gazeux une trop grande vitesse, les résultats ne 

 sont plus comparables, par suite de l'entraînement du nickel carbonyle 

 par l'oxyde de carbone, entraînement contre lequel la réfrigération est 

 impuissante. D'une manière générale la courbe atteint assez rapidement 

 son maximum puis décroît lentement jusqu'à devenir asymptotique. 



11 convient de signaler que presque toutes nos courbes ont présenté un 

 point d'inflexion au voisinage de la première heure. Il est nettement visi- 

 ble sur la courbe nM. Ce fait n'a pu être expliqué. Dans cet essai, au 

 bout de quatre heures, on peut considérer que pratiquement il ne se pro- 

 duit plus de nickel carbonyle. Si on soumet le contenu du tube à un 

 courant d'hydrogène à 375" on lui communique une nouvelle activité, mais 

 le rendement en nickel carbonyle ne dépasse pas un tiers de la quantité 

 obtenue dans l'opération précédente. 



Une transformation en oxyde par chauff'age au mouffle, suivie de réduc- 

 tion, permet d'obtenir un rendement meilleur, mais inférieur cependant 

 au rendement initial. 



En partant de 50 grammes d'oxyde de nickel répartis dans un tube sur 

 80 grammes de pouzzolane de manière à avoir une colonne de matière active de 

 60 centimètres de longueur, les quantités de nickel et d'oxyde de carbone qui 

 entrent en jeu dans la réaction se répartissent ainsi : 



Oxyde de carbone employé 48?'',30 



Perte de poids du tube de nickel réduit. 11 grammes 



CO à l'état de Ni (CO)'* condensé. . . . ng%89 } s,n.r m Kun^Y* 



Ni - - _ . . . . 9«'-,30 \ -^^ ^ly iMi^'J) 



CO à l'état de Ni (CO)* non condensé. . } ^^^^ ^^ 



CO n'étant pas entré en réaction. . . . ) 



Ni à l'état de Ni (CO)* non condensé . . 1?S70 



